898 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Enfin MM. Wedekind et Fetzer (') ont indiqué sommairement qu'ils 

 a\aient obtenu le composé CrB bien cristallisé par le procédé alumino- 

 thermique. D'après eux, ce composé présenterait une grande résistance aux 

 agents chimiques. 



La réduction de l'oxyde de chrome par le bore au four électrique dans 

 des creusets de magnésie donne des résultats nettement diflérent». 



Cette réduction se fait difficilement dans un four à vent chauffé au char- 

 bon de cornue : le mélange comprimé d'oxyde et de bore, placé dans un 

 creuset de chaux vive, prend une apparence métallique mais sans fondre. 

 Il reste friable et, après attaque par l'acide chlorhydriqiie qui dissout les 

 parties métalliques, il laisse un résidu composé d'oxyde non rédiiil, de 

 bore, de borure de carbone et d'azoture de bore. La solution chlorhy- 

 ilrique contient de l'acide borique. 



Au four électrique, dans des creusets ou des nacelles de charbon, on 

 obtient facilement un produit métallique fondu, soit par la réduction de 

 l'oxyde de chrome par le bore, soit par la réduction simultanée de l'oxyde 

 de chrome et de l'anhydride borique par le charbon. I^es fontes ainsi pré- 

 parées présentent souvent nue structure cristalline; elles contiennent 

 quelquefois des géodes tapissées d'aiguilles prismatiques, mais elles sont 

 toujours carburées; |)orphyrisées, elles sont attaquées par l'acide chlorhy- 

 drique étendu et froid; le résidu métallique, après cessation de l'attaque, 

 est constitué par une fonte de chrome cristalline, qui ne contient pas de 

 bore. 



En opérant dans des nacelles ou des creusets de magnésie, il est possible de préparer 

 des fontes non carburées, entièrement solubles dans l'acide clilorhydrique. Après une 

 minute et demie ou deux minutes de chauffe avec un courant de 4oo ampères sous 

 100 volts, on obtient des fontes qui, même lorsque le bore est en proportion juste suf- 

 fisante pour la réduction de l'oxyde, ne contiennent jamais plus de 96 pour 100 de 

 métal. Un essai d'affinage avec de l'oxyde n'élimine pas entièrement le bore et donne 

 un métal brûlé. 



I>orsque la projjortion de bore augmente la fusion reste encore facile ; avec une durée 

 de chaulle de deux minutes et demie à trois minutes, on peut préparer des fontes con- 

 tenant jusqu'à i5 ou 16 pour 100 de bore. Ces fontes sont très dures et rayent le verre 

 et le quartz. Au voisinage d'une teneur de 7 pour 100 en bore, elles possèdent une struc- 

 ture cristalline très nette et semblent formées de lamelles enchevêtrées; leur cassure 

 présente de larges faces planes. Au-dessus de cette teneur, l'aspect cristallin disparaît; 

 le grain des fontes se montre de plus en plus fin et leur cassure devient conchoïdale. 



(') Wedekini) et Fktzkr. Chein. Zcitiing. n" 98, igoj. 



